314 
H. Stremme, Ueber das Verhalten 
Cimolit von Bilin, während Ivlaproth’s Cimolite von Kimolos und 
Milo ebenfalls die Blaufärbung gaben. Aus dein Vergleich der 
Analysen und den Angaben der Literatur batte ich gezeigt, daß 
das abweichende Verhalten des Cimolites von Bilin auf seinen be- 
trächtlicheren Gehalt an störenden Oxyden, namentlich Eisenoxyd, 
zurückzuführen sei. Thugutt teilt in seiner Entgegnung Analysen 
seines Razumoffskins und des von ihm untersuchten Cimolites mit. 
Der Razumoffskin war in Wirklichkeit ein tonerdefreier Garnierit. 
Rammelsberg’s Cimolit von Bilin hat Thugutt durch Behandeln 
mit Bromoform in fünf Fraktionen zerlegt, von denen er die 
leichteste, eine amorphe erdige, schmutziggelb gefärbte, „Cimolit, 
dem noch etwas Anauxit beigemengt war“, nennt, während „die 
allerschwerste weiße, aus doppelbrechenden, perlmutterglänzenden 
Körnchen und Blättchen bestehende Fraktion aus mit Cimolit noch 
ziemlich stark verunreinigtem Anauxit bestand“. 
Fraktion 1 hatte eine wesentlich andere Zusammensetzung (A) 
als die von Rammeusbehg (B) und v. Hauer (C) analysierten Cimo- 
lite von Bilin : 
A 
B 
C 
SiO, 
54,24 
60,626 
A1 2 0 3 
. 19,92 
25,02 
23.085 
Fe , 0 3 
— 
5,22 
4.207 
FeO 
2,49 
— 
— 
CaO 
0,87 
1,275 
Mg 0 
Spur 
0,56 
0,910 
Hj 0 
. 12.56 
14,37 
9,124 
Summe . . 
. 100,60 
100,28 
99,227 
Also mehr Kieselsäure, weniger Tonerde und namentlich kein 
Eisenoxyd, sondern beträchtlich weniger Eisen als Eisenoxydul, 
auch kein CaO und Mg 0. Obwohl die schmutziggelbe Farbe auch 
in Thugutt’s Cimolitfraktion die Anwesenheit von Fe 2 0 3 vermuten 
läßt, wird dennoch das Eisen als FeO angegeben und ausdrück- 
lich bemerkt, es träte entweder als FeC0 3 oder als FeSi0 3 auf. 
Woher soll aber die gelbe Farbe kommen? Als Carbonat kann 
das Eisen nicht vorhanden sein, da Thugutt keine Kohlensäure 
festgestellt hat. Das Vorhandensein einer Verbindung Fe Si0 3 hat 
Thugutt nicht bewiesen. 
Bei der Lötrohrprobe färbte sich nach Thugutt die Anauxit- 
fraktion mit Kobaltsolution schön blau, der starkgeglühte Cimolit 
blieb dagegen unverändert; „schwach erhitzt, mit Kobaltsolution 
benetzt und wiederum geglüht, färbte sich der Cimolit bläulich- 
grau, welche Färbung möglicherweise auf Rechnung des beigemengten 
Anauxits zu setzen ist“. Während ich selbst das Ausbleiben der 
Reaktion bei der Biliner Augitpseudomorphose auf die Beimengung 
von störenden Oxyden zurückführte, bestreitet Thugutt, daß bei 
